Crónica de la industria (1878-06-15 00:00:00), página 11

vaso y 10 en el segundo, porque las hebrillas de la seda, que son extraordinariamente tenues y delicadas, se desagregan poco á poco y se quedan en el reactivo, con lo cual se dosa como goma una parte de fibroína, lo cual explica por qué se han obtenido cifras erróneas. No excediendo del tiempo indicado, no hay temor de que esto suceda, como es fácil demostrarlo con el examen microscópico del líquido, que no señala la presencia de hebrillas de fibroína.

Análisis de los diferentes productos sedosos por este método:
1.º El cadarzo.—Contiene una cantidad de goma que no se había sospechado. El ensayo de cinco muestras, ha dado 44'4 de goma y 55'6 de fibroína. Antes de proceder al ensayo es necesario quitar, por medio de unas pinzas, todas las impurezas, pajitas, etc., que una lente permite ver.
2.º Capullo.—El análisis de cinco lotes de 10 á 15 capullos cada uno, ha dado: goma 29'3; fibroína, 70'7. Los capullos eran amarillos de los Cevennes, separados de las crisálidas y de las películas libres que las acompañaban.
3.º Diferentes capas sedosas del capullo.—La proporción de goma disminuye desde los primeros metros del hilo segregado por el gusano, que forman el cadarzo, hasta los últimos metros que forman la película que no se puede hilar. Para convencerse de ello, se corta el capullo en el sentido de su longitud, y se examina su corte por medio de una lente, el punto de separación de las dos capas interior y exterior; con un cortaplumas se marca la línea divisoria, y con cuidado se logra separarlas, estirándolas fuertemente con las uñas.
Cinco muestras de capullo de los Cevennes, han dado: capas exteriores: goma, 29'39; fibroína, 70'70; capa interior: goma, 26'72; fibroína 73'28.
4.º Separada de los restos de crisálidas y de abróteno como el escarzo ha dado, por medio de cinco ensayos: goma, 27'3; fibroína, 72'7.
5.º Seda cruda.—Esta formada por la reunión de hebras, de capullos nuevos, medios capullos y pieles mezcladas, que se sueldan por su goma; un hilo producido en un agua muy limpia, ha dado por medio de cinco ensayos, 29'6 de goma y 73'4 de fibroína. Dedúcese de esto que parte del capullo que da el escarzo, se compone de 32'7 de goma, y 67'5 de fibroína; que el escarzo mismo con ta de 27'7 y 72'7 respectivamente; que el peso de goma que queda sobre la fibroína después de tirar los capullos, es de 25'34, lo cual da 71'5% de pérdida en la perla por la parte del capullo que da el cadarzo. La composición de la parte del capullo que da la seda cruda, es de 27'89 de goma y 72'11 de fibroína, y la de la seda 20'90 y 76'40 respectivamente.
Todo esto enseña que hay una gran diferencia entre el hilo de seda cruda y la seda que le ha producido.
El procedimiento de ensayo que hemos de descrito aplicado á varias clases de seda cruda, ha dado los resultados siguientes:

    Clases
    Goma
    Fibroína
    Observaciones

    Amarilla de Cevennes
    1873
    25 á 26'5
    75 á 73'5
    Hilado con agua limpia

    1874
    24 á 26'2
    77 á 73'8

    Blanca
    1873
    25'7 á 26'8
    74'5 á 73'2

    Verde del Japon.
    1874
    25'1 á 24'5
    76'9 á 75'5

    Blanca de Bruss.
    1873
    24'2 á 25'5
    75'8 á 74'7

    Verde del Japon (Italia).
    1874
    22 á 23'3
    78 á 76'5

    Amarilla de Hainaut.
    1874
    23'5 á 26'2
    76'5 á 75'5

    Verde de capullo (Cevennes).
    1874
    24 á 26'2
    75 á 73'8

    España (del Japon).
    1874
    55 á 26
    71 á 74
    crisalidada

    Amarilla Cevennes
    1874
    26 á 25'5
    73 á 71'5

Estudios micrográficos.—Los sabios alemanes Schleisinger y Wiesner, son los que mejor han estudiado, desde 1867, las fibras de la seda, bajo el punto de vista micrográfico. Como este texto no tiene escañas ni médiulas distinguirse las variedades por la comparación de los diámetros. He aquí el resumen de las observaciones hechas por Wiesner (Microskopische untersuchungen, etc., Stuttgart, 1872); Bombyca Cynthia. Diámetro 0'14 color morado, forma general helicoidal, capa gomosa granugienta y poco visible; B Faidherbi D 0'21, amarillento, forma general helicoidal salvo por la borra de seda; B. mori, D 0'18 general lisa, algunas veces estriada en el sentido del eje, forma generalmente sin estructura; B. mylitta D 0'062 color gris oscuro, forma general, estrías oblicuas bastante anchas sobre la seda fina y la guata de seda, capa gomosa granugienta y muy espesa; B Selena, D 0'034, casi incolora, forma general, con frecuencia helicoidal, sin capa gomosa aparente ó con una capa muy gruesa y granugienta. B Yama-mai, D 0'027, color amarillo intenso, forma general aplastada, capa gomosa; espesa en la filoseda, intermitente y delgada en la seda fina, granugienta sobre el desperdicio. Los colores de polarización en generalmente muy aparentes en las sedas, excepción hecha de del B. mylitta y B. Yama-mai.

FABRICACION DEL JABON BLANDO A BASE DE POTASA

(Continuación de la pág. 183.)

3.º Conjunto de la fabricación.—El conjunto de una operación que tiene por objeto fabricar jabón, dura de 24 á 30 horas, de las cuales de diez á quince hay que calentar.

No recordaremos la teoría de la saponificación, sino que describiremos en todos sus detalles los procedimientos seguidos en Holanda para verificar una cochina de jabón por medio del aceite de linaza y de las lejas de potasa de Rusia, adicionadas de un poco de soda de Newcastle.

La caldera es de una capacidad de 3.000 á 3.500 kilogramos de aceite adicionados de 250 á 500 kilogramos de resina, cuyos ingredientes pueden producir de 7.500 á 8.000 kilogramos de jabón. La cochina se compone de cuatro operaciones distintas: 1. el empaste ó combinación de los cuerpos grasos con el álcali caustico en disolución en el agua; 2. la clarificación ó saturación completa de los cuerpos grasos por el álcali, con exceso de agua; 3. la cocción que separa el exceso de agua y da á la pasta una consistencia conveniente para terminar la saturación del álcali, y 4. la eliminación de la cochina del jabón y su coloración en verde, por medio de una disolución de azúl.

Las lejas están preparadas desde la vigilia del día en que ha de hacerse la operación, á fin de que estén claras. Generalmente se miden también la vigilia los aceites que han de saponificarse, conservándolos en cubetas, cada una de las cuales contiene un hectolitro. Se vierten 35 en la caldera, lo cual corresponde á 3.210 kilogramos en verano á razón de 92 kilogramos cada hectolitro y 92 en invierno, á razón de 93 kilogramos el hectolitro.

Así que todo el aceite de linaza está en la caldera, se le